[
    {
        "id": 1,
        "chunk": "# UV 固化单体及低聚物在塑胶基材上的附着力与化学结构之间关系的研究  \n\n张海清，陈正平 （湛新树脂上海有限公司，上海 200231）  \n\n摘　 要：测试了不同的单体和低聚物在 ABS 上的附着力；并从化学结构角度分析了造成附着力差异的原因。 指出化学结构是决定附着力的首要因素，而不是体积收缩；酯键和醚键分别起到增加附着力和降低附着力的作用。 提出了衡量附着力的 3 个概念：酯键密度（ $C_{\\mathrm{es}}$ ）、醚键密度（ $C_{\\mathrm{et}}$ ）和酯键醚键密度比（ $\\left(C_{\\mathrm{es}}/C_{\\mathrm{et}}\\right)$ 。 对于不含醚键的单体和低聚物，如果 $C_{\\mathrm{es}}\\gtrsim0.6\\%$ ，则可在 ABS 上获得良好的附着力。 对于含有醚键的单体和低聚物，需要 $C_{\\mathrm{es}}$ 和 $C_{\\mathrm{es}}/C_{\\mathrm{et}}$ 同时满足条件：只有 $C_{\\mathrm{es}}\\gtrsim0.6\\%$ ，并且 $C_{\\mathrm{es}}/C_{\\mathrm{et}}\\geqslant$ 4，才能获得良好的附着力。  \n\n关键词：附着力；体积收缩；化学结构；酯键；醚键；酯键密度；醚键密度；酯键醚键密度比中图分类号：TQ 637􀆰 83 文献标识码：A 文章编号：0253－4312（2017）06－0007－05",
        "category": " Abstract"
    },
    {
        "id": 2,
        "chunk": "# Study of Relationship between Adhesion and Chemical Structure of UV－Curable Monomers and Oligomers  \n\nZhang Haiqing，Chen Zhengping（Allnex Resins （Shanghai） Co．， Ltd．， Shanghai 200231， China）  \n\nAbstract：The adhesion of different monomers and oligomers on ABS substrate are tested and the testing results are analyzed from the view of chemical structure． It is revealed that chemical structure rather than volume shrinkage is the most important influential factor on ad⁃ hesion， and ester bonds can improve adhesion of monomers $\\&$ oligomers on ABS substrate while ether bonds reduce adhesion． Three concepts are provided to estimate adhesion： concen⁃ tration of ester bond $(C_{\\mathrm{es}})$ ， concentration of ether bond $(C_{\\mathrm{et}})$ and their ratio $(C_{\\mathrm{es}}/C_{\\mathrm{et}})$ ． For monomers and oligomers without ether bonds， they will show good adhesion on ABS if $C_{\\mathrm{es}}$ is not less than $0.6\\%$ ． For monomers and oligomers with ether bonds， they will show good adhe⁃ sion on ABS if $C_{\\mathrm{es}}$ is not less than $0.6\\%$ and $C_{\\mathrm{es}}/C_{\\mathrm{et}}$ is not less than 4 simultaneously．  \n\nKey Words：adhesion； volume shrinkage； chemical structure； ester bond； ether bond；concentration of ester bond； concentration of ether bond； $C_{\\mathrm{es}}/C_{\\mathrm{et}}$  \n\n涂料成分中，对附着力影响最大的就是成膜物质，即树脂（低聚物）和单体。 附着力的影响因素非常复杂，到目前为止，并没有一个完美的理论能够解释所有的附着力机理。 对附着力的解释只能“具体  \n\n情况具体分析”。  \n\nUV 涂料在塑料基材上的应用已经非常广泛，涉及到电子产品、汽车内外饰、化妆品包材等领域。 常用的塑胶基材有 ABS、 PC、 $\\mathrm{ABS}+\\mathrm{PC}$ 合 金、 PET、  \n\nPMMA 等。 其中， 附着力是备受关注的焦点问题。在已出版的 UV 涂料专业书籍中，对附着力与成膜物化学结构之间的关系解释较为笼统，缺乏衡量的概念与数据。 同时，大多都强调了“ 体积收缩” 的影响［1－3］：认为丙烯酸双键在聚合的过程中，由分子间的距离转变为分子内的距离，因而出现体积收缩，造成了内应力，最终影响了涂膜在基材上的附着力。 但实际上，这个解释与实践结果往往大相径庭，给从业者造成很大困惑。  \n\n本文测试了不同单体和低聚物在 ABS 基材上的附着力性能；探讨了其化学结构与附着力的关系；提出了一些新的观点，以供大家探讨、批评。",
        "category": " Abstract"
    },
    {
        "id": 3,
        "chunk": "# 1 实验部分",
        "category": " Materials and methods"
    },
    {
        "id": 4,
        "chunk": "# 1􀆰 1 实验原料与仪器  \n\n二缩三丙二醇二丙烯酸酯（TPGDA）、丙氧化的新戊二醇二丙烯酸酯 $\\left[\\mathrm{NPG}(\\mathrm{PO})_{2}\\mathrm{DA}_{-}^{-}$ 、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯（TMPTA）、三（乙氧化）的三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 $[\\mathrm{TMP(EO)_{3}T A}]$ 、丙氧化的甘油三丙烯酸酯［ $\\mathrm{{.GP(PO)_{3}T A}}^{\\cdot}$ 、季戊四醇三四丙烯酸酯（PE⁃TIA）、双季戊四醇五六丙烯酸酯（DPHA）：工业级，湛新树脂上海有限公司。  \n\nEBECRYL $^{\\mathfrak{e}}270$ （二官能度的脂肪族聚氨酯丙烯酸酯）、 $\\mathrm{.EBECRYL^{\\circledcirc}}210$ （二官能度的芳香族聚氨酯丙烯酸酯）、EBECRYL $\\textcircled{\\Theta}8807$ （二官能度的聚氨酯丙烯酸酯）、EBECRYL $\\textcircled{\\\"}4100$ （三官能度的脂肪族聚氨酯丙烯酸酯）、 $\\mathrm{\\cdot{EBECRYL^{\\circledcirc}4200}}$ （四官能度的聚氨酯丙烯酸酯）、EBECRYL $\\textcircled{\\Theta}8702$ （六官能度的聚氨酯丙烯酸酯）、EBECRYL $\\textcircled{8}8402$ （二 官 能 度 聚 氨 酯 丙 烯 酸 酯）、EBECRYL􀳏 8804 （ 二 官 能 度 聚 氨 酯 丙 烯 酸 酯）、EBECRYL􀳏 4513 （ 三 官 能 度 聚 氨 酯 丙 烯 酸 酯）、EBECRYL $\\mathfrak{e}_{1290}$ （六官能度的聚氨酯丙烯酸酯）、EBE⁃$\\operatorname{CRYL}^{\\circledast}$ 5129 （六 官 能 度 的 聚 氨 酯 丙 烯 酸 酯）、EBECRYL ${\\mathfrak{P}}800$ （ 四 官 能 度 聚 酯 丙 烯 酸 酯）、EBECRYL $^{\\mathfrak{B}}830$ （ 六 官 能 度 聚 酯 丙 烯 酸 酯）、EBECRYL $^{\\textregistered}837$ （ 超 支 化 的 聚 酯 丙 烯 酸 酯）、EBECRYL $\\mathfrak{B}_{350}$ （二官能度的有机硅改性丙烯酸酯）：工业级，湛新树脂上海有限公司。  \n\nEBECRYL $\\mathcal{\\circledcirc}11$ （二官能度聚醚丙烯酸酯）、EBE⁃$\\operatorname{CRYL}^{\\circledast}12$ （三官能度聚醚丙烯酸酯）、 $\\mathrm{EBECRYL}^{\\circledast}13$ （二官能度聚醚丙烯酸酯）； $\\mathrm{EBECRYL^{\\otimes}}600$ （标准双酚 A 型环氧丙烯酸酯，二官能度）、 $\\mathrm{EBECRYL}^{\\circledast}3708$ （酸酐改性双酚 A 环氧丙烯酸酯，二官能度）：工业级，湛新树脂上海有限公司，。  \n\nSR502，9－（乙氧化）三羟甲基丙烷三丙烯酸酯：工业级，沙多玛（广州）有限公司。  \n\n光引发剂 IRGACURE $\\textcircled{\\\"}184$ ：BASF 公司；醋酸丁酯：工业级，市售。  \n\n高速搅拌机：SFJ－400，上海现代环境工程技术有限公司；喷枪：日本阿耐思特岩田株式会社；烘箱：法国 BINDER 公司；履带式 UV 固化机：德国 IST 公司；涂层测厚仪： $\\mathrm{Qnix}4500$ ，德国尼克斯公司。",
        "category": " Materials and methods"
    },
    {
        "id": 5,
        "chunk": "# 1􀆰 2 实验过程",
        "category": " Materials and methods"
    },
    {
        "id": 6,
        "chunk": "# 1􀆰 2􀆰 1 涂料的配制  \n\n按照表 1 依次配料， 然后用高速搅拌机在$800~\\mathrm{r/min}$ 的条件下搅拌 $15~\\mathrm{min}$ ，密封避光存放。  \n\n表1　 涂料配方Table 1　 Coating formulation  \n\n\n<html><body><table><tr><td>原料</td><td>m/g</td></tr><tr><td>单体或低聚物</td><td>100</td></tr><tr><td>EBECRYL?350</td><td>0. 2</td></tr><tr><td>IRGACURE?184</td><td>5</td></tr><tr><td>醋酸丁酯</td><td>0 ~ 100</td></tr></table></body></html>",
        "category": " Materials and methods"
    },
    {
        "id": 7,
        "chunk": "# 1􀆰 2􀆰 2 喷涂与固化  \n\n将配好的涂料依次喷于 ABS 板上，置于烘箱闪干，然后通过履带式 UV 固化机固化。 漆膜厚度控制在 $10\\sim15~{\\upmu\\mathrm{m}}$ 。",
        "category": " Materials and methods"
    },
    {
        "id": 8,
        "chunk": "# 1􀆰 2􀆰 3 划格法附着力测试  \n\n按照 GB ／ T 9286—1998 进行测试，0 级代表最好，5 级代表最差。",
        "category": " Materials and methods"
    },
    {
        "id": 9,
        "chunk": "# 2 结果与讨论",
        "category": " Results and discussion"
    },
    {
        "id": 10,
        "chunk": "# 2􀆰 1 单体在 ABS 上的附着力  \n\n通常，单体在基材上的附着力应关注以下几点：（1）表面张力。 表面张力越低，对基材的润湿性越好，附着力越好。 （2）溶胀腐蚀。 如果单体对于基材有较强的渗透溶胀能力，则固化交联后，可在基材与涂层之间形成一层很薄的互穿网络结构，附着力会大大增强。 （3）体积收缩。 通常认为低官能度单体，交联密度低，体积收缩小，附着力较好；而高官能度单体的体积收缩大，内应力大，会降低附着力。 表 2 是几种常用单体的体积收缩率［2］及其在 ABS 上的附着力  \n\n实验数据。  \n\nTable 2　 Monomers􀆳 volume shrinkage and adhesion on ABS   \n\n\n<html><body><table><tr><td>项目</td><td>TPGDA</td><td>NPG( PO)DA</td><td>GP(PO) TA</td><td>TMP(EO)TA</td><td>TMPTA</td><td>PETIA</td><td>DPHA</td></tr><tr><td>体积收缩率/%</td><td>11.9</td><td>6.8</td><td>15.4</td><td>14.3</td><td>26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>附着力/级</td><td>5</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></body></html>  \n\n根据表 2 体积收缩率大小推断， $\\mathrm{{NPG}(P O)_{2}D A}$ 应该有最好的附着力，TPGDA 次之，TMPTA 的附着力最差。 但是实验测试的结果却有所出入。 此外，PETIA 和 DPHA 等体积收缩更高的单体却依然表现出足够好的附着力。  \n\n实际上，我们在讨论附着力的时候，往往忽视了化学结构对性能的决定性影响。 体积收缩固然对附着力有害，但是与化学结构相比，属于次要的因素。因此，在评判附着力的时候，首先要考虑的因素是产品的化学结构。  \n\n在常用的 UV 固化单体和低聚物中，一般都含有较多的酯键、氨酯键、醚键等基团。 在大量实验基础上，我们发现酯键和氨酯键对单体和低聚物在 ABS上的附着有促进作用，其作用远大于体积收缩带来的影响；而醚键则会降低附着力。 在此基础上，本文提出了酯键密度（ $C_{\\mathrm{es}}$ ）的概念，用来评估成膜物对 ABS基材的附着力。 计算公式如式（1）所示。  \n\n酯键密度 $\\mathbf{\\Sigma}=\\mathbf{\\Sigma}$ 每摩尔单体或低聚物中的酯键和氨酯键的物质的量／相对分子质量 $\\times100\\%$ 式（1）  \n\n上述几种单体的酯键密度如表3 所示。  \n\n表2　 不同单体的体积收缩率及其在 ABS 上的附着力  \n表3　 几种单体的酯键密度Table 3　 Concentration of ester bond $\\left\\langle C_{\\mathrm{es}}\\right\\rangle$ ） for monomers  \n\n\n<html><body><table><tr><td>项目</td><td>TPGDA</td><td>NPG(PO)DAGP(PO)TA|TMP(EO)TA</td><td></td><td></td><td>TMPTA</td><td>PETIA</td><td>DPHA</td></tr><tr><td>酯键密度/%</td><td>0.67</td><td>0.61</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>1.01</td><td>1.08</td><td>1.04</td></tr></table></body></html>  \n\n综合表2 和表 3 可见，随着酯键密度的增大，附着力逐渐增强。 TMPTA、PETIA、DPHA 都具有较高的酯 键 密 度， 其 附 着 力 优 秀； 而 TPGDA、 NPG －$(\\mathrm{PO})_{2}\\mathrm{DA}$ 的酯键密度低，附着力则差。  \n\n需要说明的是，多数单官能度单体由于固化速度慢，难以独立固化成膜，因此未被纳入评测。 而HDDA（己二醇二丙烯酸酯）由于具有对 ABS 很强的溶胀能力，也未参与讨论。",
        "category": " Results and discussion"
    },
    {
        "id": 11,
        "chunk": "# 2􀆰 2 低聚物在 ABS 上的附着力  \n\n在 ABS 基材上，应用最多的低聚物是聚氨酯丙烯酸酯（PUA），其次是聚酯丙烯酸酯（PEA）。 聚氨酯丙烯酸酯按照扩链单元又可分为聚醚类和聚酯类（包含聚己内酯和聚碳酸酯）。 由于聚酯的结构多样、类型繁杂，难以一一囊括评估。 本文仅选取了有代表性的几种。 而聚醚类则结构相对单一、种类较少，使用较多的是聚乙二醇醚、聚丙二醇醚和聚四氢呋喃。 本文选取的样本将这3 种结构全部包含在内。但是基于技术保密原因未进行一一对应说明。  \n\n表 4 是所选取的低聚物的相关特征数据及各低聚物在 ABS 上的附着力测试结果及低聚物的酯键密度。  \n\n由表4 可以看出，所有聚醚型的聚氨酯丙烯酸酯在 ABS 上均显示了较差的附着力，而这与官能度、玻璃化转变温度和体积收缩率没有直接的关系。 这些聚醚型的聚氨酯丙烯酸酯都具有一个共同的特点，就是酯键密度较低。 聚酯类的聚氨酯丙烯酸酯，随着酯键密度的不同而表现出不同的附着力。 酯键密度高，则附着力好。 未扩链的 EB1290 和 EB5129 尽管体积收缩较大，但均表现出优秀的附着力。 它们共同的特点是酯键密度很高。 所选的聚酯丙烯酸酯都因具有较高的酯键密度，附着力普遍较好。 上述实验结果说明“体积收缩” 并不是附着力的决定因素；而化学结构的特点即酯键密度才是决定因素。 当酯键密度＞$0.60\\%$ 时，低聚物都可以在 ABS 上获得良好的附着力。 需要说明的是由于低聚物的相对分子质量具有多分散性，实际相对分子质量与理论相对分子质量数值有偏差，造成酯键密度的计算值出现一定误差。 此  \n\n表4　 不同低聚物的特征数据Table 4　 Oligomers􀆳 characters  \n\n\n<html><body><table><tr><td>名称</td><td>结构组成</td><td>官能 度</td><td>理论 M,</td><td>℃ T/</td><td>伸长 率/%</td><td>体积收缩 率/%</td><td>附着 力/级</td><td>酯键 密度/%</td></tr><tr><td>EB210</td><td>聚醚类芳香族PUA</td><td>2</td><td>1 500</td><td>-19</td><td>64</td><td>5</td><td>５</td><td>0.27</td></tr><tr><td>EB270</td><td>聚醚类脂肪族PUA</td><td>2</td><td>1 500</td><td>-27</td><td>87</td><td>3</td><td>5</td><td>0.27</td></tr><tr><td>EB8807</td><td>聚醚类脂肪族PUA</td><td>2</td><td>1 300</td><td>32</td><td>54</td><td></td><td>5</td><td>0.3</td></tr><tr><td>EB4100</td><td>聚醚类脂肪族PUA</td><td>3</td><td>1 100</td><td>15</td><td>27</td><td><8</td><td>4</td><td>0.45</td></tr><tr><td>EB4200</td><td>聚醚类脂肪族PUA</td><td>4</td><td>1 500</td><td>10</td><td>15</td><td><8</td><td>５</td><td>0.4</td></tr><tr><td>EB8702</td><td>聚醚类脂肪族PUA</td><td>6</td><td>5 500</td><td>28</td><td>10</td><td></td><td>5</td><td>0.32</td></tr><tr><td>EB8402</td><td>聚酯类脂肪族PUA</td><td>2</td><td>1 000</td><td>14</td><td>90</td><td>1.5</td><td>5</td><td>0.45</td></tr><tr><td>EB8804</td><td>聚酯类脂肪族PUA</td><td>2</td><td>1 500</td><td>24</td><td>103</td><td><5</td><td>0</td><td>0.6</td></tr><tr><td>EB4513</td><td>聚酯类脂肪族PUA</td><td>3</td><td>1 400</td><td>10</td><td>30</td><td></td><td>0</td><td>0.65</td></tr><tr><td>EB1290</td><td>未扩链脂肪族PUA</td><td>6</td><td>900</td><td>69</td><td>2</td><td>~ 12</td><td>0</td><td>0.89</td></tr><tr><td>EB5129</td><td>未扩链脂肪族PUA</td><td>6</td><td>800</td><td>80</td><td>2</td><td>~ 12</td><td>0</td><td>１</td></tr><tr><td>EB800</td><td>聚酯丙烯酸酯</td><td>4</td><td>780</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>1.28</td></tr><tr><td>EB830</td><td>聚酯丙烯酸酯</td><td>6</td><td>6</td><td>60</td><td>4</td><td></td><td>0</td><td>0.87</td></tr><tr><td>EB837</td><td>超支化聚酯丙烯酸酯</td><td>6</td><td>2 700</td><td>100</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.63</td></tr></table></body></html>\n\n注：EB210 是 $\\mathrm{EBECRYL^{\\circledast}}210$ 的缩写，其他类同，下同。外，相对分子质量的多分散性也造成酯键分布的不均匀，会影响到测试结果。 但无论如何，随着酯键密度的升高，各种低聚物在ABS 上的附着力是随之提高的。",
        "category": " Results and discussion"
    },
    {
        "id": 12,
        "chunk": "# 2􀆰 3 醚键对附着力的影响  \n\n在自由基类光固化的单体和低聚物中，醚键是大量存在的。 例如，全部乙氧化和丙氧化的单体、全部双酚A 型环氧丙烯酸酯、全部的聚醚类的聚氨酯丙烯酸酯、全部的聚醚丙烯酸酯、部分的聚酯丙烯酸酯和聚酯扩链的聚氨酯丙烯酸酯。 本文选取了具有代表性的含醚键的单体和低聚物，考察了它们在 ABS 上的附着力。 需要说明的是，醚键仅仅是影响附着力的因素之一，而非全部。 读者在具体实践时请综合考虑。  \n\n为了进一步研究醚键和酯键对附着力的影响，本文定义了2 个新的概念，醚键密度（ $C_{\\mathrm{et}}$ ）和酯键醚键密度比（ $C_{\\mathrm{es}}/C_{\\mathrm{et}}^{\\mathrm{}}$ ），计算公式分别如式（2）、式（3）所示。  \n\n醚键密度 $\\mathbf{\\Sigma}=\\mathbf{\\Sigma}$ 每摩尔单体或低聚物中的醚键的物质的量／相对分子质量 $\\times100\\%$ 式（2）  \n\n酯键醚键密度比 $\\mathbf{\\Sigma}=\\mathbf{\\Sigma}$ 酯键密度／醚键密度 式（3）  \n\n表5 是3 种醚键含量不同的单体在 ABS 上的附着力。 当醚键密度从 TMPTA 的 $0\\%$ 增加到 SR502 的$1.3\\%$ ，附着力迅速从0 级下降到 5 级。 可推断，醚键对附着力是有明显负作用的。 当然，乙氧基链段的增加也降低了酯键密度，进而降低了附着力。  \n\n表5　 醚键与附着力的关系  \nTable 5　 Relationship between ether bond and adhesion   \n\n\n<html><body><table><tr><td>名称</td><td>结构组成</td><td>附着力/级</td><td>醚键密度/%</td><td>酯键密度/%</td><td>酯键醚键密度比</td></tr><tr><td>TMPTA</td><td>无醚键</td><td>0</td><td>0</td><td>1.01</td><td>8</td></tr><tr><td>TMP(EO)TA</td><td>分子中含3个醚键</td><td>2</td><td>0. 7</td><td>0. 7</td><td>1</td></tr><tr><td>SR502[TMP(EO）,TA]</td><td>分子中含9个醚键</td><td>５</td><td>1.3</td><td>0.43</td><td>0.33</td></tr></table></body></html>  \n\n为了进一步证明醚键对附着力的负作用，表 6 列举了更多含有醚键的单体和低聚物的相关数据。 除EB3708 之外，所有样本在 ABS 上均显示了较差的附着力，而这些样本都具有较高的醚键密度 $(>0.4\\%)$ 。对 比 TPGDA、 NPG （ PO ） $_{_{2}}\\mathrm{DA}$ 、 GP （ PO ） $_{3}\\mathrm{TA}$ 和  \n\nEB3708，虽然前三者的酯键密度比 EB3708 略高，但是因其醚键密度比 EB3708 高出更多，因此其附着力较差。 换言之，前三者的酯键醚键密度比远低于EB3708，故其附着力差于后者。  \n\n表6　 含有醚键的单体和低聚物的相关参数  \nTable 6　 Characters of monomers and oligomers with ether bonds   \n\n\n<html><body><table><tr><td>产品名称</td><td>结构组成</td><td>数均相对 分子质量</td><td>附着 力/级</td><td>醚键密 度/%</td><td>酯键密 度/%</td><td>酯键醚键 密度比</td></tr><tr><td>TPGDA</td><td>含2个醚键</td><td>300</td><td>５</td><td>0.67</td><td>0.67</td><td>1</td></tr><tr><td>NPG( PO)DA</td><td>含2个醚键</td><td>328</td><td>５</td><td>0.61</td><td>0.61</td><td>１</td></tr><tr><td>GP(PO)TA</td><td>含3个醚键</td><td>428</td><td>３</td><td>0.7</td><td>0. 7</td><td>1</td></tr><tr><td>EB12</td><td>三官能度聚醚丙烯 酸酯,含12个醚键</td><td>800</td><td>５</td><td>1.5</td><td>0.38</td><td>0. 25</td></tr><tr><td>EB11</td><td>二官能度聚醚丙烯 酸酯,含12个醚键</td><td>700</td><td>５</td><td>1.7</td><td>0.29</td><td>0.17</td></tr><tr><td>EB13</td><td>二官能度聚醚丙烯 酸酯,含8个醚键</td><td> 500</td><td>５</td><td>1.6</td><td>0. 4</td><td>0. 25</td></tr><tr><td>EB600</td><td>含2个醚键</td><td>500</td><td>5</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>1</td></tr><tr><td>EB3708</td><td>含2个醚键</td><td>1 400</td><td>0</td><td>0.14</td><td>0.57</td><td>4</td></tr><tr><td>EB270</td><td>含16个醚键</td><td>1 500</td><td>５</td><td>1.07</td><td>0.27</td><td>0.25</td></tr><tr><td>EB4100</td><td>含12个醚键</td><td>1 100</td><td>５</td><td>1.09</td><td>0. 45</td><td>0. 41</td></tr><tr><td>EB4200</td><td>含10个醚键</td><td>1 500</td><td>５</td><td>0.7</td><td>0.4</td><td>0.57</td></tr></table></body></html>  \n\n综合表4、表5 和表6，可得出如下结论：（1）化学结构中的酯键和醚键是影响附着力的关键因素；酯键可以提高附着力，而醚键则会降低附着力。 （2）在不含醚键的单体和低聚物中，如果酯键密度 $\\geqslant0.6\\%$ ，则可在 ABS 上获得良好的附着力。 （3）在含有醚键的单体和低聚物中，需要同时考虑酯键密度和酯键醚键密度比2 个因素，只有酯键密度 $\\geqslant0.6\\%$ 并且酯键醚键密度比 $\\geqslant4$ ，才能获得良好的附着力。",
        "category": " Results and discussion"
    },
    {
        "id": 13,
        "chunk": "# 3　 结　 语  \n\n通过实验测试了不同的单体和低聚物在 ABS 上的附着力，并从化学结构的角度解释了引起附着力差异的影响因素，建立了衡量附着力的 3 个关键指标：酯键密度、醚键密度和酯键醚键比。 得出如下结论：（1）化学结构是决定附着力的首要因素，而体积收缩是次要的因素。 （2）化学结构中，酯键可以提高在  \n\nABS 上的附着力；而醚键则会降低附着力。 （3）在不含醚键的单体和低聚物中，如果酯键密度 $\\geqslant0.6\\%$ ，则可在 ABS 上获得良好的附着力。 （4）在含有醚键的单体和低聚物中，需要同时考虑酯键密度和酯键醚键密度比2 个因素。 只有酯键密度 $\\geqslant0.6\\%$ 并且酯键醚键密度比 $\\geqslant4$ ，才能获得良好的附着力。",
        "category": " Conclusions"
    },
    {
        "id": 14,
        "chunk": "# 参考文献  \n\n［1］ 陈用烈，曾兆华，杨建文．辐射固化材料及其应用［M］．北京：化学工业出版社，2003．  \n［2］ 魏杰，金养智．光固化涂料［M］．北京：化学工业出版社，2005．  \n［3］ 杨建文，曾兆华，陈用烈．光固化涂料及应用［M］．北京：化学工业出版社，2004．  \n\n收稿日期 2017－04－18（修改稿）",
        "category": " References"
    }
]